— 610 — 



1100 



1000 



900 



600 



500 



1100 



1000 



900 



eoo 



500 



10 20 30 40 50 60 70 



»/, mol. K a S0 4 

 Fig. 4. 



100 



Anche la trasformazione del wolframato si lascia scorgere male nelle 

 miscele; in quelle con più del 15 % mol. di solfato non è più visibile. La 

 temperatura di trasformazione del solfato varia nei cristalli misti secondo 

 una curva che dalla temperatura di trasformazione del solfato scende a 482° 

 per la miscela a 50% mol. solfato; più oltre la trasformazione non è 

 visibile. 



Anche per i corrispondenti sali sodici Boeke trovò la completa misci- 

 bilità alla cristallizzazione : anche per questi sali non gli fu possibile seguire 

 le trasformazioni in una parte dei cristalli misti e stabilire con precisione 

 le relazioni tra le forme inferiori. 



5. K 2 Cr(VK 2 WO, . 



La curva di cristallizzazione è continua ed è intermedia alle tempera- 

 ture di solidificazione dei sali puri: da 0 a 20 % mol. di cromato le miscele 

 cristallizzano alla stessa temperatura di solidificazione del wolframato, e la 

 curva di cristallizzazione in questo tratto è parallela alle ascisse: l'anda- 

 mento di queste curve si avvicina molto a quello tra cromato e molibdato. 



